r .. r, . . =) .. rn 
Rıyne: Umänderungen der Zeolithe beim Erwärmen. 1187 
auf dem Öbjeetgläschen über der Spirituslampe aushält, ohne Zu- 
sammensturz seiner Krystallstructur zu erfahren, selbst über dem 
Bunsen’schen Brenner -lebhaft auf glühendem Platinblech erhitzte 
Krystalle lassen nach ihrer Aufhellung in Öl erkennen, dass ihre 
Theilehen noch wohlgeordnet parallel an einander liegen und ihren 
Zusammenhalt bewahrt haben. 
Spaltblättehen, die auf die angegebene Weise lange erhitzt waren, 
zeigen nun wiederum eine gesetzmässige Änderung ihrer Krystall- 
struetur, insofern als ihre Doppelbreehung vollkommen verschwunden 
ist. Selbst die sorgsamste Untersuchung lässt keine Aufhellung des 
Blättehens beim Drehen des Objeettisches wahrnehmen, und auch das 
Gypsblättehen deckt keine Anzeichen von Doppelbrechung auf. 
Würde man annehmen, dass nun eine reguläre oder amorphe 
Modifieation vorläge, so würde diese Annahme durch weitere Beob- 
achtungen nicht unterstützt werden. Denn der Mangel der Doppel- 
brechung ist bei demselben Blättchen in anderen Richtungen nicht 
vorhanden. 
Stellt man Spaltblättehen, welche in Richtung ihrer Senkrechten 
keine Doppelbrechung mehr zeigen, auf eine der sie randlich begren- 
zenden Flächen ©P&(100), oP(oo1r) oder Poo(101), so kann man 
mit dem Gypsblättchen vom Roth ı. Ordnung deutlich die Doppel- 
brechung feststellen. In allen drei erwähnten Lagen der Blättehen 
fällt die Axe grösster Elastieität mit der Senkreehten auf der Haupt- 
fläche des Blättchens zusammen. Es ist bei diesen Beobachtungen 
zu berücksichtigen, dass man bei den letzteren Bestimmungen durch 
eine sehr dicke Krystalischicht hindurchblickt und man mithin die 
anscheinende Stärke der Doppelbrechung des auf die Kante gestellten 
und auf seine Fläche gelegten Blättehens nicht ohne Weiteres ver- 
gleichen kann. Schliffe nach ©P%x (100) u. s. w. würden auch hier 
die Doppelbrechung nicht erkennen lassen. Verfasser glaubt hiernach 
die Krystalle auch in diesem Zustande für rhombisch halten zu müssen. 
Sie sind ohne Weiteres denen, welche erst im dritten Erhitzungs- 
stadium sich befanden, bis auf eine ausserordentlich starke Verringerung 
der Doppelbrechung gleich. 
Hiernach stellen sich die Veränderungen, welche der Heulandit 
beim Erhitzen erleidet, folgendermaassen dar. 
ı. Unerhitzte Krystalle: Monoklin. Ebene der optischen 
Axen senkrecht sum seitlichen Pinakoid. Erste, positive Mittellinie 
in Axe db. Feldertheilung auf dem seitlichen Pinakoid. 
2. In Öl gekochte Krystalle. Rhombisch. Ebene der op- 
tischen Axen parallel dem seitlichen Pinakoid. Negative Mittellinie 
senkrecht o P(oo1). Keine Feldertheilung auf dem seitlichen Pinakoid. 
